16 



K. F. Slotte. 



Die Beobachtungen geben folgende Werthe für X und 



e. 



6» 

 11 

 12 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 



Werthe von k (mm). 



p = 2kg 



0,1756 

 0,1799 

 0,1818 

 0,1838 

 0,1853 

 0,1890 

 0,1936 

 0,1983 

 0,2007 



p = 3 kg 



0,1819 

 0,1848 

 0,1838 

 0,1876 

 0,1922 

 0,1943 

 0,2000 

 0,2009 

 0,2041 



Mittel. 



0,1788 

 0,1824 

 0,1828 

 0,1857 

 0,1888 

 0,1917 

 0,1968 

 0,1996 

 0,2024 



7478 

 7330 

 7314 

 7200 

 7082 

 6974 

 6794 

 6698 

 6606 



Bei der Bestimmung des Torsionsmodules des Drahtes nach der dynami- 

 schen Methode wurde die grössere Belastung benutzt. Die I;änge des Drah- 

 tes war 1030 mm, und als Mittel aus drei nahe übereinstimmenden Beobach- 

 tungen (100, 50 u. 100 Schw.) ergab sich ^- = 4,0637 sec. Die Messung des 

 Querschnittes giebt r = 0,248105. Dann erhält man aus der Formel (7) 



f = 2431. 



Die Schwingungsbeobachtungen wurden bei einer Temperatur von 15" C. aus- 

 geführt. 



Durch Interpolation bekommt man aus obenstehender Tabelle als Werth 

 von e bei dieser Temperatur 7271. Mit dem gefundenen Werthe von /' giebt 

 dann die Formel (2) für diese Temperatur 



a = 0,495. 



Dieser Werth ist nur wenig kleiner als der für den Schmelzpunkt geltende 

 Werth 0,5 und deshalb wahrscheinlich erheblich grösser als der für das Me- 

 tall normale. Die Erklärung hierzu schien mir zuerst darin zu suchen zu 

 sein, dass die Amplitude der Torsionsschwingungen sehr rasch abnahm, was 

 einen bedeutenden inneren Widerstand andeutet, der die Schwingungszeit ver- 

 längern und den aus Gl. (7) berechneten Werth von /' somit vermindern muss. 

 Es zeigte sich jedoch, dass der innere Widerstand keinen merklichen EinHuss 



T. XXVI. 



